( 1201 ) 



pouzzolanes artificielles que fournissent les argiles, depuis les terres à briques 

 jusqu'aux argiles exemptes de fer et de carbonate de chaux, c'est-à-dire aux 

 argiles blanches réfractaires ; 3° tous les ciments actuellement dans le com- 

 merce ; 4° et enfin toutes les variétés possibles de chaux hydrauliques ; et 

 dans cette grande diversité de matériaux élémentaires des composés hy- 

 drauliques, je n'ai trouvé d'absolument capables de résister à l'action des- 

 tructive de la mer, et sans exception, que les silicates doubles d'alumine et 

 de chaux fournis par la combinaison de 1 5 à 20 parties de chaux caustique 

 avec 100 parties de ces pouzzolanes artificielles peu cuites, fournies par les 

 argiles blanches, et par exception par quelques argiles ocreuses d'une ori- 

 gine géologique particulière, et de plus quelques ciments. 



» Je ne puis donc en conscience laisser passer cette assertion de MM. Ri- 

 vot et Chatoney, que je trouve dans le Mémoire qu'ils ont présenté à l'Aca- 

 démie (Compte rendu de la séance du 9 juin courant, page 1122), savoir 

 « que les pouzzolanes artificielles peuvent très-rarement donner des résul- 

 tats favorables. » 



• 



» Aucune de celles qui m'ont été fournies par les nombreuses variétés 

 d'argiles pures que j'ai essayées n'a fait exception à la règle; et je conserve 

 en eau de mer, dans les circonstances où sa puissance destructive a le plus 

 d'intensité, et depuis plus de dix ans, des silicates composés comme je l'ai 

 dit tout à l'heure, parfaitement intacts dans leur cohésion physique, et cela 

 par l'effet de cette substitution de principes dont je parle (pages 81, 82 et 

 89), et qui, sans nuire en rien à leur stabilité, en élimine presque toute la 

 chaux attaquable qu'elle remplace par la magnésie et l'acide carbonique. En 

 voici deux exemples pris entre plusieurs autres : 



Composition initiale des silicates Composition définitive des silicates 



avant leur immersion. après transformation complète. 



S Chaux 1 3 , 90 \ I Chaux combinée avec 



Silice 55,65/ R l la pouzzolane. .. . 2,231 



| Alumine et traces de |9J>9 ^ ,_ /Carbonate de chaux. 3,87)99,32 



fer 3o,43/ I Magnésie 7>4 2 ' 



\ Pouzzolane 85 ,80 ; 



Chaux 1 3 , o^ \ / Chaux combinée avec 



Silice 4 2 >64j 1 la pouzzolane. .. . 2,43 J 



Alumine et traces de N° 2. 1 Carbonate de chaux. 2,61 \ 99,97 



fer 2 8,3ir99'99 Klagnésie 6,37! 



Magnésie 2,00 1 ( Pouzzolane 88,56 J 



Sable de l'argile 14,00/ 



» On a fait abstraction de l'eau dans ces analyses. 



C. R., i856, i er Semestre. (T. XLII,N°2S.) 1^7 



?ï°2 



